398 
Z. Weyberg, 
mir selten , dazwischen Blättchen von quadratischer Form zu be- 
obachten. Vielleicht kristallisiert also dieser Körper im tetragonalen 
System, jedoch kann man dies nicht mit voller Sicherheit be- 
haupten wegen der winzigen Dimensionen dieser basopinakoidalen 
Plättchen , auch sind sie meistenteils angeschmolzen und an den 
Kanten abgerundet. 
Schon nach den mikroskopischen Beobachtungen konnte man 
Produkt (1) und (2) identifizieren. Die chemische Analyse zeigte 
beide Male dieselben Molekularverhältnisse : 
Si 0., . . 
. . 38,41 
63G0 
2.00 
38,07 
Al a 0 3 . 
. . 32,50 
3180 
1.00 
32.21 
K„ 0 . . 
. . 29.08 
3084 
0,97 
29,72 
99,99 
100,00. 
3. Eine Mischung von Kaliumkarbonat, Kaolin und Kalium- 
chlorid im Verhältnisse K„C0 3 -j- H 3 Al 2 Si 2 0 8 . H 2 0 -f- 40 KCl 
wurde 3 Wochen lang in der Flamme des Teclubrenners gehalten. 
Während dieser Zeit wurde die Stärke der Flamme in der ver- 
schiedensten Weise modifiziert und außerdem wurden aus dem 
Tiegel mit einem Platindrahte Proben zu den mikroskopischen 
Prüfungen herausgenommen, um die der Kristallisation günstigsten 
Umstände zu finden. Letzteres gelang jedoch nicht. Von Zeit 
zu Zeit mußte man der Masse im Tiegel geschmolzenes KCl zu- 
setzen. Das von der Schmelze befreite Alumosilikat war ein 
allerfeinstes Pulver. Sogar in trockenem Zustande vereinigt es 
sich zu runden Klümpchen, geht durch das Sieb schwer hindurch 
und haftet an dem trockenen Glas. Unter dem Mikroskop sieht 
man, daß dieses Pulver gänzlich aus kleinen Prismen besteht, die 
nur selten 0,005 mm Länge erreichen. Diese prismatischen 
Kriställchen sind mit sehr winzigen Körnchen bedeckt. Es ge- 
schieht oft. daß die Schicht dieser Körnchen so fein ist , daß das 
damit bedeckte Prisma hindurchscheint. Man erkennt dann die 
gerade Auslöschung, und es läßt sich feststellen, daß die längere 
Achse die Richtung der kleineren Elastizität ist. Das in Rede 
stehende Alumosilikat (3) ist also in dieser Hinsicht nicht identisch 
mit den Alumosilikaten (1) und (2). Das Alumosilikat (3) zer- 
setzt sich in H CI ziemlich leicht und hinterläßt gegen 1 °/o als 
unzersetzbaren Rest. Trotz des Unterschiedes im Aussehen und 
den optischen Eigenschaften gegenüber den Alumosilikaten (1) und 
(2) wird seine Zusammensetzung durch dieselbe empirische Formel 
K 2 0 . Al, 0 3 . 2 Si 0, ausgedrückt : 
. 37,00 
6235 
1,99 
38,07 
. 31,91 
3122 
1.00 
32,21 
. 30,52 
3336 
1,03 
29.72 
100,09 
100.00. 
